Platinspiegel, 89 
Sandbade zur Trockne eingedampft, wobei man sorgen muss, 
dass das gebildete Chlorplatin nicht durch eine zu hohe 
Temperatur zersetzt wird. Die trockne Platinverbindung wird 
dann fein gerieben und langsam mit reinem Lavendelöl unter 
fortdauerndem Umrühren vermischt. Man darf nicht zu viel 
Lavendelöl auf einmal zufügen, weil dann die Temperatur zu 
sehr steigt, und die Platinverbindung zerlegt werden kann. 
Nachdem man 1400 Gew. Th. Oel beigefügt hat, giesst man 
die Masse in eine Porzellanschaale und lässt die Flüssigkeit 
acht Tage sich absetzen. Man filtrirt dieselbe und giesst 
nach 8 Tagen nochmals ab. Die Flüssigkeit muss dann ein 
spec. Gewicht von 1,036 haben. 
Alsdann reibt man 25 Gew. Th. Goldglätte und 25 Gew. 
Th. borsaures Bleioxyd mit 8—10 Gew. Th. Lavendelöl 
zusammen, so dass man ein sehr feines Pulver erhält. . 
Nun streicht man dieses Pulver, vermischt mit dem das 
Platin enthaltenden Oele, auf die Glasfläche und wenn sie luft- 
trocken geworden, so bringt man die Glasplatte in einen 
Muffelofen, welcher von gusseisernen Platten verfertigt ist, die 
gut schliessen. Es werden nun die Glasplatten in bewegli- 
chen Rahmen in vertikaler Richtung gleich weit auseinander 
in den Ofen gebracht. 
Das Lavendelöl wird durch das Erhitzen theilweise ver- 
flüchtigt, der grösste Theil aber zerlegt, ohne dass die Masse 
kocht und sich aufbläht. Die Kohle, welche durch Zerlegung des 
Oels zurückbleibt, verbrennt allmählig, die Platinverbindung 
verliert ihr Chlor und das Platin setzt sich als eine zusammen- 
hängende spiegelnde Lage auf das Glas ab. Das Bleioxyd 
und das borsaure Bleioxyd bilden ein leicht schmelzbares Glas 
und scheinen im Anfange der Schmelzung dazu zu dienen, um 
das Metall fest an das Glas zu heften. 
Die wichtigsten Eigenschaften der Platinspiegel sind fol- 
gende: 
Sie besitzen eine silberweisse Farbe, die sich etwas ins 
Bläuliche zieht. Obgleich die Vorderseite des Glases als spie- 
gelnde Oberfläche gebraucht wird, so ist doch die Platina an 
der Rückseite des Glases auch spiegelnd.. Die Lage Platin 
